( 446 ) 



chlorure dont nous allons parler. Le fluorure de silicium, en réagissant 

 sur le charbon, donne un produit moins beau que celui qui résulte de 

 l'action de ce gaz sur le silicium. Nous aurons à revenir sur cette réaction, 

 qui suppose la formation d'un composé du fluor et du carbone ou d'un 

 composé triple. 



» Dans les expériences faites avec l'étincelle électrique, les résultats sont 

 plus simples que lorsqu'on opère dans des tubes de porcelaine chauffés au 

 rouge-blanc. Le transport du silicium n'y est pas accompagné, comme dans 

 les tubes, d'une production de silice. L'impossibilité d'éviter complètement 

 la présence de l'oxyde de carbone dans un tube plus ou moins ou poreux, 

 dont la couverte est attaquée par le charbon à la température nécessaire 

 pour la réussite de l'expérience, explique la formation de silice floconneuse 

 aux dépens du silicium en voie de transport. Quand on opère à très-haute 

 température, la silice est si abondante et si volumineuse, qu'elle apporte un 

 obstacle absolu au mouvement des gaz. Elle précède alors immédiatement 

 le dépôt de silicium, comme pour attester qu'elle provient de la réaction de 

 l'oxyde de carbone sur la partie du sous-fluorure de silicium qui se dé- 

 compose en passant du rouge-blanc au rouge vif. 



» IL Le chlorure de silicium peut aussi être employé pour transporter 

 le sUicium d'un point à un autre d'un tube de porcelaine chauffé à une 

 température élevée. L'expérience, disposée comme pour le fluorure, permet 

 de constater les mêmes pliénomènes ; on peut avoir à volonté le silicium à 

 l'état amorphe ou à l'état cristallisé. Le transport est même beaucoup plus 

 rapide qu'avec le fluorure. En moins d'une heure, 5 grammes de silicium, 

 placés au milieu du tube chauffé à une température voisine de celle du ra- 

 mollissement de la porcelaine, ont été transportés au dehors de la partie 

 chauffée. Il n'est pas nécessaire pour cela d'avoir un courant rapide de va- 

 peur de chlorure de silicium, la cristallisation marche très-vite dès que le 

 tube contient du chlorure. Une petite quantité de chlorure suffit pour 

 donner naissance à cette volatilisation apparente. Si le courant est très-lent 

 ou si même le chlorure ne se renouvelle pas, les déplacements de ce chlo- 

 rure, par suite de faibles variations dans la température des différentes 

 parties du tube, suffisent pour qu'avec le temps le silicium abandonne en 

 totalité la partie chauffée. On en conclut qu'une quantité limitée de 

 chlorure de silicium peut transporter une quantité illimitée de silicium (i). 



(i) Le chlorure et le fluorure de silicium peuvent donc être considérés comme les agents 

 minéralisateurs du silicium. 



